— 772 - • 



misti il composto e il fosfato nelle forme stabili a bassa temperatura, mentre 

 la composizione dei cristalli misti si sposta fino a 80 Vo "^ol. Pbs (PO^).^ : 

 questi cristalli misti a circa 690° si scompongono poi completamente nei 

 componenti. 



Se si ammette che non per tutte le concentrazioni esistano gli arresti 

 eutettici, lungo i due rami di curva i cristalli misti si scompongono in cri- 

 stalli misti più ricchi dell' uno o dell'altro componente, isomorfi con la sua 

 forma stabile a bassa temperatura, mentre anche in questo caso la compo- 

 sizione dei cristalli misti del tipo primitivo si sposta fino a 80 Vo 

 Pb3(P04)3: questi cristalli misti allora si scindono completamente nelle due 

 specie di cristalli misti a concentrazione limite che con l'abbassarsi della 

 temperatura andranno man mano scomponendosi nei loro componenti. 



Nella prima ipotesi la solubilità tra le due forme stabili a bassa tempe- 

 ratura del composto e del fosfato sarebbe nulla; nella seconda esisterebbe 

 tra le due forme una solubilità limitata alle concentrazioni dove manca l'ar- 

 resto eutectoide. 



Ho detto come si sposta ueil: miscele il punto di trasformazione del 

 fosfato di piombo in relazione a quello del composto. Nello studio delle mi- 

 scele da 100 a 85 7o mol. Pb3(P04)2, si osservano però dei rallentamenti 

 nel raffreddamento anche a temperature superiori a quelle di cui ho già par- 

 lato: le temperature relative si trovano su una curva che, partendo dalla tem- 

 peratura di trasformazione del fosfato, si innalza leggermente e non si può 

 seguire oltre 1' 85 '/o Pb3(P04)2. Il solo modo razionale di spiegare la pre- 

 senza e l'andamento di questa curva mi sembra il seguente: questa curva 

 non s'arresta alla suddetta concentrazione, ma deve giungere alla concen- 

 trazione del composto, ed essere in relazione con un'altra modificazione e con 

 un'altra temperatura di trasformazione del composto. Il calore che si sviluppa 

 in questa trasformazione deve essere assai piccolo così da non poter notare 

 nessuna variazione nel raffreddamento sia del composto, sia delle miscele dove 

 esso si trova in eccesso. Questa curva superiore segna quindi le temperature 

 di trasformazione dei cristalli misti che si erano formati nella solidificazione 

 e che permangono tra queste due modificazioni del composto e del fosfato. 

 Nelle miscele con meno di 75 mol. Vo di fosfato tale trasformazione do- 

 vrebbe pure ritrovarsi con una curva di trasformazione discendente fino a 

 raggiungere il ramo che da 696° scende a 480°: non è però possibile pre- 

 vedere con precisione l'andamento totale. 



2. Cloruro di piombo - Ortofosfato di piombo. 



Come ho già detto, ho dovuto limitarmi ad alcune esperienze generali 

 data la grande volatilità del cloruro di piombo. 



Riscaldate al solito in crogiolo di platino le miscele al 25 e 50 Vo i^iol. 

 Pbs (P04)2 si notò, prima ancora che la massa fosse completamente fusa, un 



